vom 27. /4pril 1863. 



189 



nichts im freien festen amorphen Zustande abgeschieden, son- 

 dern derselbe verwandelt sich vollsl'andig in jene stark riechende 

 fliichtige olartige Verbindung, die grofsenlheils in dem freien 

 Wasserstoff verdunstet, und nur in kleiner Menge in der sau- 

 ren Flussigkeit sich auflost. 



Karsten hatte aus vielfachen Versuchen den Schlufs ge- 

 zogen: die beiden in ihren physikaliscben Eigenschaften ver- 

 schiedenen Arten des Roheisens, das graue und das weifse, sind 

 bauptsachlich chemische Verbindungen von Kohlenstoff und Ei- 

 sen, aber das graue ist mit ausgeschiedenem Kohlenstoff (Gra- 

 phit) gemengt. Daher hinterlafst welfses Roheisen beim Auf- 

 losen in S'auren keinen kohh'gen Riickstand. 



Als der leider so friih verstorbene C. Bromeis die Eisen- 

 hiittenprodukte der Werke von Magdesprung (Anhalt-Bernburg) 

 untersuchte fand er nichts desto weniger in alien dortigen 

 Arten weifsen Roheisens eine nicht unbedeutende Menge Gra- 

 phit, und zwPT in der ausgepr'agtesten Art, dem Spiegeleisen, 

 sogar etwas mehr als in den iibrigen. Nach C. Bromeis ist 

 namlich der Gehalt an Kohlenstoff im Magdesprunger 



gebunden Graphit Summe 

 grellen weifsen Roheisen 3,518 pC. 0,500 pC. 3,018 pC. 

 gaaren „ „ 2,908 „ 0,550 „ 3,458 „ 



Spiegeleisen 3,10 „ 0,72 „ 3,820 „ 



so dafs etwa ^ des Kohlenstoffs in diesen Eisenarten als Gra- 

 phit vorhanden ist. 



Aber das Spiegeleisen von Magdesprung steht in dieser Be- 

 ziehung nicht allein da. Ich babe neuerlich dasjenige von der 

 Lohhiitte bei Miisen (Siegen), welches nach Karsten 5,8 pC. 

 gebundenen Kohlenstoff enthalt, naher gepriift, und darin eben- 

 falls Graphit gefunden, den man in der That schon durch eine 

 Loupe hie und da in den Hohlungen der silberweifsen Blatter 

 erkennen kann Als 108,266 Grm. in concentrirter Chlor- 

 wasserstoffs'aure bei Luftabschlufs aufgelost wurden, blieb ein 



* ) Ann. der Chem. und Pharm. Bd. 43. S. 24l. 



*) In meiner vor 13 Jahren erschienenen Metallurgie habe ich schon 

 bemerkt, dafs beim Erkalten grofserer Massen von Spiegeleisen die Gra- 

 pbitbiidnng wohl uie gan/ zu verhindern ist. 



